217 
ersten 20 Minuten 5 oder 6 mal so gross war, als die 
mittlere Abkühlung überhaupt, wozu uns die Gesetze der 
Abkühlung zu berechtigen scheinen, so war dann die Tem¬ 
peratur im Stadium der beginnenden Erstarrung: 
3680^—6x108® == 3062® oder rund 3000®. 
158. Nachdem jeder Schlackenkegel hinlänglich fest 
geworden, wurde Form und Schlacke mit ihr auf der Ba¬ 
salplatte stehend vertikal durch einen Erahnen auf einen 
Waggon gehoben und auf einer eisernen Plattform im Be¬ 
reiche eines zweiten Krahnens niedergestellt und erkalten 
gelassen. Nach 24 Stunden wurde die Form sorgsam von 
dem Schlackenkegel abgehoben, und wegen der Contraction 
der Schlacke und der conischen Form, die am unteren 
Ende weiter war, ging die Loslösung sehr leicht und ohne 
Beschädigung der Schlackenkegel vor sich, die dann in 
hinreichend regelmässiger Form und mit glatter Oberfläche 
hervorkamen, und eine genaue Messung gestatteten. 
159. Die Messungen wurden dann mit Hülfe von 
Stahlzirkel und Maassstab für Durchmesser und Höhe ge¬ 
macht, die ersteren wurden durch Messungen des Umfangs 
mit gut graduirten biegsamen Stahlstreifen oder Bändern 
controllirt. 
160. Beim Aufbrechen dieser Schlackenkegel wurde 
kein getrennter innerer Kern von wesentlich anderer Be¬ 
schaffenheit gefunden, als die ganze Masse, noch auch irgend 
bedeutende Hohlräume. Das Aeussere, was in direkter Be¬ 
rührung mit der Eisenform gewesen, war glasig, von mehr 
oder weniger blauer Farbe; aber der ganze Rest zeigte 
sich, bei der Betrachtung mit dem blossen Auge oder mit 
der Loupe als eine ziemlich gleichförmige Mischung asch¬ 
grauer Krystalle mehr oder weniger deutlich, in einer hell 
grünlich gelben oder schwach braunen Glasmasse eingebettet. 
Das Verhältniss von krystallinischer Masse zu Glasmasse 
war ziemlich gross und um so grösser, je mehr wir uns 
dem Centrum nähern, wo an einigen Stellen die grauen 
Krystalle (ähnlich dem Wollastonit) sehr gut entwickelt 
waren. Hier zeigte sich also das Material, welches zu 
dem Versuche gedient hatte, als ein wirkliches krystalli- 
nisches Gestein, und nicht als eine blosse Glasmasse. 
